(5) 



agiter et sans dsagrger le rsidu trs-fortement gonfl, mais non dissous. 



Les proportions facilement dissoutes varient entre o,3 et 0,7, suivant 

 les qualits des chantillons et la nature du dissolvant, mais les proprits 

 des deux parties restent distinctes aprs leur sparation et l'vaporation du 

 liquide. 



La substance non dissoute est moins adhsive, mais plus tenace ; elle 

 retient la plus grande partie de la matire colorante brune. La substance 

 soluble, surtout la premire dissoute, est notablement plus adhsive, plus 

 molle, moins lastique, moins tenace t moins colore. 



L'ther anhydre extrait du caoutchouc translucide, de couleur 

 ambre, 66 centimes de substance soluble blanche et laisse 34 parties de 

 nuance fauve. 



L'essence de trbenthine anhydre et bien rectifie a spar nettement 

 de la varit commune de caoutchouc brun, 49 de matire soluble, de cou- 

 leur ambre, et 5i de matire insoluble translucide retenant la coloration 

 brune. 



Des traces de matire rsineuse dans l'essence suffisent pour rendre 

 adhsifs les deux produits et laisser longtemps visqueux celui qui a t 

 dissous (r). 



L'essence en vapeur dirige sur le caoutchouc lui enlve une huile 

 essentielle que l'on peut extraire du produit condens en chauffant celui-ci 

 dans une cornue chauffe par un bain-marie d'eau bouillante. 



Cette huile essentielle est incolore et doue d'une forte odeur rappelant 

 celle du caoutchouc normal. 



Augmentation de volume. Si l'on tient immerg dans un grand excs 

 du dissolvant le caoutchouc dcoup sous forme de prismes rectangu- 

 laires, on le voit se gonfler graduellement de la superficie au centre, et l'on 

 peut dterminer l'augmentation de volume sur la partie non dissoute, 

 lorsque le gonflement est arriv son terme : les dimensions des cts se 

 sont triples sensiblement dans la benzine, dans l'ther anhydre, dans 

 l'essence de trbenthine ainsi que dans un mlange de sulfure de carbone, 

 100 avec 4 d'ther hydrat ; le volume total tait donc alors gal 27 fois 

 le volume primitif, bien que cette augmentation portt sur la partie non 

 dissoute, l'autre partie s'tant dissmine dans le liquide. 



(1) C'est en purant de toute matire rsineuse l'essence de trbenthine par une distilla- 

 tion dans un appareil rectificateur cases multiples , que M. Fritz-Solier parvient obtenir les 

 enduits souples et les grandes feuilles unies qui caractrisent son industrie, perfectionne, 

 d'ailleurs, par plusieurs inventions remarquables. 



